REVUE DES RECUEILS PÉRIODIQUES. 659 
vail. La sole est formée d’une couche de quartz et argile de 0 m 105 d’é- 
paisseur, recouverte d’un lit de marne calcareuse de 0 m 132 d’épais- 
seur. Le diamètre de la sole est de 3 m 50 à peu près. On y charge 22 à 
23 tonnes de plomb. La pression du vent est de 15 millimètres de mer- 
cure. Le personnel du four se compose de 1 chauffeur, 1 coupelleur, 
et 1 aide. L’opération dure 72 heures. On consomme 4000 kilos de 
combustible. A la fin de l’opération le gâteau d’argent, d’un poids de 
45 kilos, est refroidi par un jet d’eau. Sur 100 d’argent introduit dans 
la coupelle, on obtient : 
Argent raffiné 87, 11 
Id. passant aux produits secondaires (abs- 
trichs, litharges, fonds de coupelle, crasses et 
fumées) 11,54 
Argent perdu 1, 35 
100 » 
La dépense est de 21 fr. 20 par tonne de plomb d’œuvre (1). 
Procédé tManhès pour I© traitement des minerais de cuivre. — 
Ce procédé comprend deux opérations distinctes : la fonte crue au demi 
haut-fourneau, et la transformation au convertisseur de la matte obte- 
nue en cuivre brut, au titre de 99 p. c. 
Dans la première opération, le minerai est amené par une simple 
fusion à l'état de matte brute, composée de sulfures de cuivre et 
de fer. 
Dans la seconde, le fer et le soufre sont enlevés par l’action du vent, 
dans un appareil analogue au convertisseur Bessemer. Deux difficultés 
se présentent vers la fin de l’opération. D’abord la scorie s’épaissit par 
suite de la formation partielle d’oxyde magnétique de fer aux dépens du 
silicate ferreux ; et le vent traverse difficilement la masse. Puis, à me- 
sure que le soufre est brûlé, le cuivre métallique, plus dense que la 
matte, gagne le fond de la cornue et s’y refroidit : de là, obstruction 
des tuyères. Pour obvier à ces difficultés, on dispose les tuyères hori- 
zontalement, à une certaine distance au-dessus du fond de la 
cornue. 
Les mattes pauvres, c’est-à-dire celles qui ne renferment que 25 à 
30 p. c. de cuivre, sont amenées d’abord dans une première cornue à 
la teneur de 60 p. c. ; puis traitées dans un second convertisseur. On 
y ajoute un peu de quartz pour empêcher la formation d’oxyde ma- 
(1) Le Génie civil. 
